188 PAIJKULL, OM STÅLETS GASFORMIGA PRODUKTER. 



stål, som under långsam lösning afskiljer sig, för cementhol och 

 kolet i härdadt stål för härdningskoh. 



Ar 1862 offentliggjorde Prof. Eggerts sin metod att kolo- 

 rimetriskt bestämma kolhalten i jern, hvilken, delvis modifierad 

 af uppfinnaren sjelf och andra, vunnit så vidsträckt användning 

 vid analyser af stål och jernsorter för praktiska ändamål. 



Metoden går som bekant ut på, att jemföra nyansen 

 hos den färgade lösning, som uppstår vid jernprofvets lösning 

 i salpetersyra med färgen hos de lösningar, som uppstå af jern- 

 sorter af känd kolhalt. Det visade sig snart, att härdningen af 

 jernet inverkade på utslaget af metoden. 1 en senare uppsats^) 

 anger prof. Eggertz, att härdadt stål färgar lösningen mindre 

 än ohärdadt dylikt eller upphettas det härdade stålet ånyo till 

 brunvärme, meddelar det den ursprungliga färgnyansen åt sal- 

 petersyrelösningen, och metoden anger alltså då åter samma 

 procentiska kolhalt, som hos det ohärdade stålet före härdningen. 

 Samma erfarenhet om härdningskolets olika förhållande mot 

 cementkolet vid det Eggertzska kolprofvet hade gjorts redan 

 1872 af Särnström i) och bekräftas af alla senare författare. 



Denna uppfattning, enligt hvilken kolet i jern och stål exi- 

 sterar i tvenne olika former, nemligen dels såsom härdnings- dels 

 såsom cementkol, torde för närvarande vara allmänt gällande 

 inom vetenskapen. Den är utförligt framställd i en afhandling af 

 Åkerman i Jernkontorets annaler af år 1879, hvarest förf. på- 

 pekar, att samma orsaker, som åstadkomma härdningskolets för- 

 vandling i cementkol hos stål och vice versa, äfven åstad- 

 komma analoga förvandlingar af kolet i tackjern. 



»Det är bekant, att grått tackjern (som ej är för kiselrikt), kan 

 genom smältning och derpå följande hastig afkylning förvandlas 

 till hvitt tackjern. A andra sidan kan ett någorlunda kolrikt 

 men ej allt för mangan- eller svafvelhaltigt hvitt tackjern genom 

 smältning och öfverupphettning samt derefter följande utgjutning 

 i en tillvärmd och nog långsamt afkylande form omvandlas 

 i grått tackjern. Men det är för att till grått omvandla ett 



') Ännu en gäng om kolbestiimning i jern. Stockholm 1885. 



